Faïence
La faïence, du nom de la ville italienne de Faenza où elle fut rendue célèbre, est une poterie, par métonymie un objet, de terre (terre cuite à base d'argile) émaillée ou vernissée, ordinairement à fond blanc.

Il en existe deux types : la faïence stannifère, recouverte d'une glaçure stannifère (à base d'étain) opaque appelée engobe, qui masque totalement la pâte avec laquelle elle a été façonnée et lui donne son aspect caractéristique blanc et brillant, comme le faisait le faïencier français Michel Bouquet à partir de 1864 et ce jusqu'en 1886, et la faïence fine, dont la pâte blanche ou légèrement ivoire, précuite puis décorée, est recouverte d'une glaçure plombifère (à base de plomb) transparente.

La faïence est l'une des plus communes et des plus anciennes techniques utilisées en céramique. La découverte de la faïence au  et sa diffusion en Occident à la Renaissance représentèrent une avancée technique majeure : pour la première fois, le potier s'affranchissait des décors cloisonnés ou incisés pour délimiter les couleurs. Surtout, il pouvait utiliser le fond blanc pour exécuter une véritable peinture et reproduire des décors élaborés, susceptibles d'être inspirés par de grands artistes. Sur la glaçure blanche et poreuse, les couleurs pouvaient être posées au pinceau, sans risque de s'épancher sur le vernis. Elles ressortaient vivement, ce qui n'était pas possible avec le seul fond foncé de l'argile.

Caractéristiques de la faïence 

La plupart des terres cuites de faïence utilisent une terre argileuse de teinte ocre, mélange de potasse, de sable, de feldspath et d'argile. C'est l'un des plus anciens mélanges employés en céramique.

Recouvertes de leur émail à base d'étain, blanc ou coloré, les pièces de terre cuite deviennent des faïences. Elles restent cependant, du fait de leur composition, des céramiques poreuses, moins sonores, moins dures, moins denses que les grès ou les porcelaines. La fragilité de l'objet de faïence tient à la double structure de la terre et de l'émail qui la couvre, cuits tous deux séparément.

Bien que la faïence soit plus tendre et plus poreuse que le grès, son moindre coût et sa facilité de fabrication compensent ces insuffisances.

La poterie de faïence peut être techniquement aussi fine que les porcelaines, bien qu'elle ne soit pas translucide et puisse plus facilement être rayée. À partir du début du  et le développement des échanges maritimes avec l'Extrême-Orient, la faïence fut largement utilisée pour imiter la porcelaine chinoise, dont la composition demeurait ignorée. Ce fut le cas, entre autres, pour la Faïence de Delft, qui fut aussitôt exportée et imitée partout en Europe.

Types de faïences

Faïence stannifère 
La faïence est dite « stannifère » lorsque la pâte ocre de la terre cuite est recouverte d'un émail blanc à base d'étain appelé engobe . On distingue la faïence stannifère de grand feu et de petit feu.
 « grand feu » lorsque le décor est posé, après une précuisson « au dégourdi », directement sur l'émail stannifère (blanc opaque) pulvérulent ou engobe, qui l'absorbe sans espoir de repentir.Les couleurs capables de supporter le grand feu sont produites par des oxydes métalliques et limitées à cinq (bleu de cobalt (le plus utilisé), brun-violet à base de manganèse, rouge et vert à partir de cuivre, jaune venant de l'antimoine), auxquelles il convient d'ajouter l'oxyde de fer donnant le noir. Les pièces subissent après le décor leur cuisson définitive. Toutefois la maîtrise de ces couleurs sera progressive, en particulier pour le jaune et le rouge, qui supportent des niveaux de température différents. On utilisera longtemps un orangé en guise de rouge et un ocre jaune pour le jaune, ce qui rendra les décors relativement irréalistes.
 « petit feu » (fin du ) ou faïence de réverbère : le décor est posé sur l'émail stannifère déjà cuit, ce qui fait qu'il est plus net car il ne déborde pas sur l'émail pulvérulent. Les couleurs sont plus faciles à poser et leur gamme est plus délicate (rose, or, vert clair). Elles ne supporteront en effet qu'une seconde cuisson à une température moins élevée, située entre 600 et 700 C°. Bien que davantage utilisé pour la porcelaine, l'or est cuit en dernier car il nécessite une température encore plus basse. Chaque couleur est cuite séparément, ce qui fait que l'on observe sur certaines pièces complexes jusqu'à soixante cuissons successives. Le petit feu est un perfectionnement de la technique du grand feu dans l'objectif d'imiter la porcelaine chinoise, alors aussi coûteuse que demandée. Il constitue un premier pas vers la conquête de « l'or blanc », dont la découverte du secret de fabrication adviendra en 1710 à Meissen.

Faïence fine 
La « faïence fine » est une faïence à pâte blanche ou légèrement ivoire, obtenue par une technique d'origine anglaise . Le décor est posé sur la pièce précuite puis recouvert d'un vernis cristallin plombifère. Ce vernis transparent, à l'inverse de la faïence stannifère, ne masque pas la pâte déjà blanche de la faïence fine.

Cette faïence fine apparaît en France à la fin du  (Manufacture de Pont-aux-Choux) et connait un très fort développement au  (Faïence de Creil-Montereau, Faïence de Choisy-le-Roi, Faïences Vieillard à Bordeaux).

Il existe différentes compositions de pâte connues sous les appellations de « cailloutage » ou de « terre de pipe ». L'adjonction de phosphate de chaux d'abord, de kaolin ensuite, explique le nom impropre de « porcelaine opaque » ou « demi-porcelaine » que lui ont donné les fabricants à l'époque des expositions d'Art industriel.

Le procédé d'impression demeure l'innovation décorative la plus appropriée à ce type de céramique. Ce procédé, dans lequel le décor encré sur un papier de soie est absorbé par la surface poreuse du biscuit, favorisa l'émergence de la céramique industrielle.

Fabrication

Cuisson de dégourdi 
Les pièces de poterie obtenues par moulage, estampage ou tournage sont disposées dans un four à une température de  pendant environ huit heures.
 Cette première cuisson peut être simplement une préparation du tesson pour recevoir la couverte. On appelle cette cuisson cuisson de dégourdi. Lors de cette cuisson, l'objet acquiert une solidité suffisante pour faciliter les manipulations et gagne en porosité pour faciliter l'émaillage. La deuxième cuisson (cuisson de l'émail et obtention des qualités définitives du tesson) se fera alors à une température supérieure à la première. Ce sera une cuisson de grand feu.
 Dans le cas de poteries de faïence destinées à recevoir un décor, la cuisson permet d'obtenir le biscuit. Ce biscuit est un tesson cuit qui a déjà atteint ses qualités définitives. Sa glaçure stannifère et son décor seront alors cuits à une température inférieure ou égale à celle du tesson.

Pose de la couverte 
Composée d'oxyde de plomb, de silice et d'oxyde d'étain, la glaçure nappe la pièce à l'état de biscuit à la manière d'un lait de chaux. Elle est immédiatement absorbée. Le décor posé sur cette surface n'admet aucun repentir.

Pose du décor 

La décoration des faïences se fait par décor au pinceau ou par impression.
 Le décor peint à la main est réalisé sur un motif reporté à l'aide d'un poncif, certains décors peuvent être réalisés directement à main levée. Les pinceaux utilisés, adaptés à la surface pulvérulente et absorbante de l'émail stannifère doivent être à la fois raides et fournis pour contenir une réserve suffisante de couleur.
 Le décor imprimé, innovation déterminante apparue au début du  est parfaitement approprié à la faïence. Il exploite la porosité de la pâte à l'état de biscuit. À ce stade elle permet l'absorption d'un décor encré sur papier de soie. Une fois le décor " bu " et le papier décollé, l'objet peut être émaillé. Ce procédé est aujourd'hui mécanisé par transfert ou décalcomanie.

Conditions de travail 
La fabrication de la faïence expose les opérateurs à un certain nombre de risques :
 risques physiques
 risques chimiques
 troubles musculo-squelettiques

Historique 
Les premières poteries stannifères semblent avoir été produites en Irak vers le , les plus anciens fragments ayant été mis au jour au cours de la Première Guerre mondiale, dans le palais de Samarra, au nord de Bagdad. La faïence s'est propagée ensuite à l'Égypte, la Perse et l'Espagne avant d'atteindre l'Italie à la Renaissance, les Pays-Bas espagnols puis les Provinces-Unies néerlandaises au  et l'Angleterre, la France ainsi que d'autres pays européens peu après.

Le long périple lié à sa diffusion a donné à la faïence des dénominations particulières à chaque pays.

La faïence italienne de la Renaissance fut stimulée par la présence des rois d'Aragon à Naples au  mais surtout par l'importation de céramiques hispano-mauresques venant de Valence en Espagne en transitant par l'île de Majorque. Elle en tira le nom générique de majolique.

Les potiers italiens mirent à profit l'émail blanc de la faïence pour peindre de véritables tableaux en miniature qui bénéficièrent de l'extraordinaire vitalité artistique de la Renaissance italienne. On vit apparaître dans les décors, dès le début du , les figures humaines (décors dits « historiés ») inspirés par les gravures reproduisant les peintures célèbres. Ils supplantèrent peu à peu les motifs stylisés de la majolique archaïque de la fin du Moyen Âge bien que l'on observât la poursuite de décors ornementaux, en particulier les grotesques à l'époque maniériste. Ces scènes allégoriques rencontrèrent rapidement le goût du moment et les décors gagnèrent en finesse et en richesse jusqu'à recouvrir totalement le support blanc de la pâte à faïence. Ainsi les sols des chapelles des familles napolitaines se couvrent de carreaux polychrome de production locale, ornés de motifs végétaux, d'animaux et de portraits.

Le premier centre et le plus inventif fut situé à Faenza. L'exportation de ses modèles fera apparaître en France le terme « faïence ».

Dans la seconde moitié du , la faïence italienne se développe en Toscane, en Ombrie et en Émilie en bénéficiant des ressources géologiques des Apennins. la majolique sert alors d'apparat pour les élites urbaines, comme en témoigne la  au palais Petrucci de Sienne.

Au , Guido Andries se forme à Venise avant de s'établir à Anvers en 1508. Il produit des vases de pharmacie au décor bleu et blanc ainsi que des pavements pour des couvents.

Lyon devient un centre majeur de production de faïence au cours du , attirant des potiers florentins puis ligures. certains d'entre eux migrent ensuite vers Nevers au .

Le  sera marqué par une multiplication du nombre de manufactures de faïence en France. Trois raisons historiques expliquent cet exceptionnel développement:
 L'âge d'or de la faïence en France fut indirectement lié à la politique extérieure de Louis XIV. Pour financer ses nombreuses et ruineuses guerres contre des puissances étrangères, le souverain français demanda que soient fondus tous les objets et meubles en or et en argent du royaume. Cette décision affecta directement les services de table de l'aristocratie, qui se tourna alors vers la faïence.
 La mode des armoiries, au début du , incita par ailleurs les nobles à faire réaliser des services en faïence ornés des armoiries familiales.
 Enfin, le long essor économique de la France permit à la bourgeoisie de devenir une clientèle nouvelle pour la faïence. Néanmoins certaines manufactures comme celle de Rouen, fondée par Masséot Abaquesne autour de 1526, purent se développer plus tôt grâce à la présence d'une forte demande locale et une position géographique stratégique.

La technique de la faïence, avec son engobe blanc et son décor peint, sera introduite dans le reste de l'Europe par les potiers italiens passés maîtres dans l'art de la majolique. Les Hollandais deviennent de fins connaisseurs des porcelaines chinoises grâce à leur Compagnie des Indes ; ils remettront au goût du jour l'émail blanc délaissé par la majolique italienne.

Chassés par les persécutions religieuses, de nombreux potiers de Delft quitteront la Hollande pour l'Angleterre pour y introduire une faïence qui prendra alors le nom de Delftware.

La faïence européenne

La faïence italienne 
 La majolique
 La faïence de Toscane
 La faïence de Faenza
 Les faïences de Sienne, Gubbio, Deruta, Castel Durante, Montelupo Fiorentino, Cafaggiolo et Laterza
 La faïence d'Urbino
 La faïence de Vénétie
 La faïence de Ligurie
 La faïence en Sicile et dans le Sud de l'Italie
 La faïence dans le Nord de l'Italie

La faïence en France 

Depuis l'apparition de la technique faïencière en France au , plus de 1300 faïenceries régionales produisirent des pièces et connaîtront leur apogée au XVIIIe siècle.
 Faïence du pays d'Apt
 Faïence d'Auch
 Faïence d'Auvillar
 Faïence de l'Argonne
 Faïence de Badonviller
 Faïence de Blois
 Faïencerie de Boulogne-sur-mer
 Faïence de Bordeaux
 Faïenceries de Bourg-la-Reine
 Faïence lithocérame de Briare
 Faïencerie de Castres
 Faïence de Charente
 Faïence de Clamecy
 Faïence de Creil-Montereau
 Faïence de Desvres
 Faïence de Dieulefit
 Faïence d'Épinal (Vosges)
 Faïence de Frémonville (Meurthe-et-Moselle)
 Faïence de Fives-Lille
 Faïence de Gérardmer
 Faïence de Gien
 Faïence de Langeais
 Faïence de La Rochelle
 Faience de Longchamp
 Faïenceries et émaux de Longwy
 Faïencerie de Lunéville-Saint-Clément
 Faïence de Malicorne
 Faïence de Marseille
 Faïence de Martres-Tolosane
 Faïence de Meillonnas
 Faïence de Mesves sur Loire-Rémusat
 Faïence de Montpellier
 Faïence de Moustiers
 Faïence de Moyen (Meurthe-et-Moselle)
 Faïence de Nevers
 Faïence de Niderviller
 Faïence d'Onnaing
 Faïence de Poligny (Jura)
 Faïence de Pornic
 Faïence de Quimper
 Faïence de Roanne
 Faïence de Rouen
 Faïence de Rubelles
 Faïence de Saint-Amand-les-Eaux
 Faïence de Saint-Porchaire
 Faïence de Salins-les-Bains
 Faïence de Samadet
 Faïence de Sarreguemines et Faïence de Digoin
 Faïence de Strasbourg
 Faïence de Varages
 Faïence de Vron

La faïence aux Pays-Bas 

 la faïence de Delft aussi appelée Bleu de Delft
 Les autres centres hollandais comme Rotterdam ou la Frise.

La faïence hispanique 
 Espagne : faïence hispano-mauresque ; azulejos
 faïence de Manises
 faïence de Cordoue
 faïence de Tolède
 faïence de Sargadelos
 faïence de Séville
 Portugal : Azulejos

La faïence en Angleterre 

 faïence de Wedgwood
 faïence de Stafford
 Faïence de Moorcroft

La faïence en Belgique 
Au , G. Andriesz arrive de Castel Durante pour faire de la majolique à Anvers. À cette époque Anvers est un centre commercial très important. On y fabrique des carreaux et des pots à pharmacie ainsi que des assiettes à décor grotesque.
 La faïence des frères Boch à La Louvière
 La faïence de Nimy
 La Faïence de Wasmuël
 La faïence du Borinage
 La faïence d'Andenne
 La faïence de Namur

La faïence des pays germaniques 

 Faïence de Hanau
 Faïence de Francfort
 Faïence de Durlach
 Faïence de Schramberg
 Faïence de Künersberg
 Faïence de Höchst
 Faïence de Stuttgart

La faïence suisse 
 Faïence de Cornol
 Faïencerie de Fribourg
 Faïence de Zurich
 Faiencerie des Pâquis (Genève)

La faïence des pays scandinaves

Dans le reste du monde 
 La faïence d'Okinawa, Japon
 La faïence égyptienne, Égypte antique

Symbolique 
Les noces de faïence symbolisent les 9 ans de mariage dans le folklore français.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 
 .
 Fernando Filipponi, Souvenir d'Arcadia. Ispirazione letteraria, classicismo e nuovi modelli per le arti decorative alla corte di Clemente XI, Torino, Allemandi, 2020, .

Articles connexes 
 Porcelaine
 Arts de la table
 Artisanat d'art
 Céramique impressionniste
 Majolique

Liens externes 

 Répertoire des techniques, décors et faïenceries françaises.
 Histoire de la faïence en France
 Les faïenceries françaises
 Technique du décor au poncif
 décalcomanie sur céramique